INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 3060-3069 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pemanfaatan Limbah Cangkang Telur Ayam Sebagai Adsorben Zat Warna Methyl Blue Dalam Larutan
Eka 1 ✉ , Dicky Andro 2 , Angger Andrawan 3 ,Usi Susila 4 , Fahmi Al Ahyar 5 ,Ande Fudja Rafryanto 6 , Andi Wahyu Indrayana 7 , Arramel 8
(1),(3),(4),(5) Teknik Kimia Universitas Pamulang (2) Fisika Murni  Institut Teknologi Kalimantan
(6), (7), (8) Nano Center Indonesia.
Email: ekagemini46@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Methyl  Blue  merupakan  salah  satu  limbah  tekstil  yang  dapat  memberikan  kontribusi  terhadap pencemaran  lingkungan  dengan  sifat  karsinogenik  dan  mutagenik.  Terdapat  lebih  dari  700.000  ton bahan pewarna yang diproduksi tiap tahun dengan 10.000 jenis pewarna dan sekitar 20% dari zat warna tekstil yang telah digunakan akan terbuang bersama limbah pada tahap pewarnaan (Haryono et al, 2021). Salah satu cara untuk menangani limbah tersebut adalah dengan cara adsorpsi menggunakan cangkang  telur  ayam.  Cangkang  telur  ayam  merupakan  limbah  yang  belum  banyak  dimanfaatkan sehingga  mudah  didapatkan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  massa  adsorben, waktu kontak dan pH terhadap adsorpsi Methyl Blue oleh cangkang telur ayam. Metode penelitian ini meliputi  3  tahap  yaitu  preparasi  adsorben,  adsorpsi,  dan  analisis  Spektrofotometer  UV-Vis.  Proses adsorpsi dilakukan dengan variasi massa adsorben 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; dan 3 gram, variasi waktu kontak 15; 30; dan 45 menit, dan variasi pH 1; 3; 5; dan 7. Hasil penelitian menunjukkan kondisi adsorpsi terbaik terjadi pada massa adsorben 3 gram, waktu kontak 30 menit dan pH 7 dengan efisiensi adsorpsi sebesar 92%.
Kata Kunci: adsorpsi, cangkang telur, Methyl blue

## Abstract
Methyl Blue is a type of textile waste that can contribute to environmental pollution with carcinogenic and mutagenic properties. There are more than 700,000 tonnes of dyes produced each year with 10,000 types of dyes (Linde et al., 2021) and around 20% of the textile dyes that have been used will be wasted with waste at the dyeing stage (Haryono et al, 2021). One way to handle this waste is by adsorption using chicken egg shells. Chicken egg shells are waste that has not been widely used so it is easy to obtain.  This  research  aims  to  determine  the  effect  of  adsorbent  mass,  contact  time  and  pH  on the adsorption  of  Methyl  Blue  by  chicken  egg  shells.  This  research  method  includes  3  stages,  namely adsorbent preparation, adsorption, and UV-Vis Spectrophotometer analysis. The adsorption process was carried out with variations in adsorbent mass of 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5; and 3 grams, contact time variation 15;  30;  and  45  minutes,  and  pH  variation  1;  3;  5;  and  7.  The  research  results  showed  that  the  best adsorption conditions occurred at an adsorbent mass of 3 grams, contact time of 30 minutes and pH 7 with an adsorption efficiency of 92%.
Keywords : adsorption, egg shell, Methyl blue

## PENDAHULUAN
Industri tekstil merupakan salah satu sektor industri yang penting di Indonesia. Industri ini memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional, baik dari segi penyerapan tenaga kerja maupun kontribusinya terhadap ekspor. Dari sektor non-migas, industri tekstil menjadi  sumber  penghasilan  terbesar  pemerintah  (Sudradjat,  2002)  dan  sumber penghasilan  terbesar  ketiga  setelah  minyak  bumi  dan  gas  alam  (Atmaji  dkk,  1999). Berdasarkan data Statistik Departemen Perdagangan dan Perindustrian, pada tahun 2022, industri tekstil telah menyumbangkan sekitar USD 8,19 miliar atau 5,67% dari ekspor non- migas Indonesia. Berdasarkan Data Pusat Statistik tahun 2022, pertumbuhan industri tekstil mencapai 6,33% (BPS, 2022) .
Di  samping  pertumbuhan  industri  tekstil  yang  mengagumkan,  masih  terdapat berbagai  masalah  seperti  tingginya  tingkat  pencemaran  akibat  limbah  cair  sisa  proses pewarnaan. Terdapat  lebih  dari 700.000 ton  bahan  pewarna yang diproduksi tiap tahun dengan 10.000 jenis pewarna dan sekitar 20% dari zat warna tekstil yang telah digunakan akan  terbuang  bersama  limbah  pada  tahap  pewarnaan  (Haryono  et  al,  2021).  Kadar maksimal  Chemical  Oxygen  Demand  (COD)  sebagai  salah  satu  parameter  mutu  air berdasarkan KepMen LH No. 51/MENLH/10/1995 sebesar 150 mg/L. Nilai tersebut jauh di bawah nilai COD dari limbah tekstil umumnya sekitar 150- 12000 mg/L (Haryono dkk. 2018).
Methyl Blue merupakan salah satu contoh zat warna sintetis yang sering dijumpai pada limbah cair, umumnya berasal dari  industri tekstil. Dampak  lingkungan yang  disebabkan oleh pewarna sintetik tersebut seperti tingginya BOD dan COD, mutagenik, karsinogenik
dan toksisitas Degradasi pewarna, terutama pewarna reaktif sulit, karena strukturnya yang kompleks, kelarutan dalam air, dan sifat sintetisnya (Ehrampoush and Ghaneian, 2011). Oleh karena itu perlu dicari alternatif efektif untuk menguraikan limbah tersebut (Christina dkk., 2007).
Upaya penanganan limbah tekstil hingga saat ini telah banyak dilakukan. Pengolahan limbah cair industri tekstil dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa proses yaitu kimia, fisika dan biologi maupun kombinasi antara ketiga proses tersebut. Beberapa metode yang telah dikembangkan diantaranya metode adsorpsi, koagulasi, sedimentasi dan lumpur aktif. Cara yang paling mudah diterapkan adalah cara adsorpsi, yaitu suatu  proses yang terjadi ketika suatu fluida (cairan maupun gas) terikat pada  suatu  padatan  dan akhirnya membentuk suatu film (lapisan tipis) pada permukaan padatan tersebut (Widjajanti, 2011). Adsorpsi juga merupakan salah satu metode untuk menurunkan konsentrasi zat pewarna terlarut dalam limbah cair yang murah serta efektif sehingga dapat dihasilkan kualitas air limbah  yang  memenuhi  baku  mutu  air.  Di  antara  jenis  adsorben,  karbon  aktif  banyak digunakan karena memiliki kapasitas yang tinggi dalam menjerap senyawa organik pada zat warna terlarut (Salman et al. 2012) Namun, adsorben karbon aktif tergolong mahal karena proses aktivasi dan sulitnya penguraian karbon aktif yang telah digunakan (Ehrampoush and Ghaneian, 2011). Salah satu metode alternatif untuk menghilangkan zat warna dari air yang tercemar oleh methyl blue adalah adsorpsi dengan menggunakan adsorben yang murah dan mudah di dapatkan, seperti cangkang telur ayam.
Potensi limbah cangkang telur di Indonesia cukup besar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi telur ayam ras petelur dan buras di Indonesia sebanyak 375.253,1 ton pada  2022.  Jumlah  itu  naik  1,78%  dibandingkan  pada  tahun  sebelumnya  yang  sebesar 368.696,5 ton. Sekitar 10% dari telur merupakan cangkangnya, sehingga dihasilkan sekitar 37.525,31  ton  cangkang  telur  per  tahunnya.  Cangkang  telur    mengandung  sekitar  98  % CaCO3 (calcium carbonat) dan memiliki 10.000 - 20.000 pori-pori sehingga  diperkirakan dapat  menyerap  suatu  solute  dan  dapat  digunakan  sebagai  adsorben  (Ahmed  &Ahsan, 2008).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari efektivitas cangkang telur ayam sebagai adsorben dalam adsorpsi zat warna methyl blue dengan parameter proses yang meliputi massa adsorben, waktu kontak, dan pH.

## METODE PENELITIAN
Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  cangkang  telur  ayam, methyl  blue,  Asam  Klorida,  dan  aquades.  Alat-alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah oven, magnetic stirrer, neraca analitik, ball mill, dan peralatan gelas. Untuk analisa hasil adsorpsi digunakan Spektrofotometer UV-Vis. Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini yaitu massa adsorben 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 dan 3 gram, waktu kontak 15; 30; dan 45 menit, dan pH 1; 3; 5; dan 7. Variabel tetap yang digunakan pada penelitian ini yaitu konsentrasi larutan methyl blue, 20 ppm dan volume larutan 40 ml.

## 2.1 Persiapan Adsorben
Cangkang telur ayam dicuci bersih dan dihilangkan dari membran dan kotoran yang melekat  pada  cangkang  telur,  kemudian  di  rendam  selama  1  jam  dengan  aquadest. Cangkang telur ayam kemudian dimasukkan kedalam oven selama 1 jam dengan suhu 1900, selanjutnya Cangkang telur di haluskan dengan ball mill selama 30 menit.

## 2.2 Persiapan Adsorbat
Pada  penelitian  ini  menggunakan  larutan  methyl  blue,  dengan  konsentrasi  20 ppm. Pembuatan larutan methyl blue, 20 ppm dilakukan dengan cara menyiapkan terlebih dahulu    larutan  induk  methyl  blue  1000  ppm  .  Larutan  induk  ini  dapat  dibuat  dengan melarutkan 1 gram kristal methyl blue dalam 1 liter aquadest, kemudian larutkan 2 mL larutan induk methyl blue dalam aquadest  kemudian diencerkan sampai 1000 mL dalam labu ukur 1000 mL.

## 2.3 Persiapan Adsorpsi
Optimasi massa adsorben dilakukan dengan menambahkan adsorben ke dalam 40  mL  larutan  methyl  blue,dengan  konsentrasi  20  ppm  tanpa  pengaturan  pH.  Optimasi waktu adsorpsi ditentukan pada kondisi massa terbaik. Sedangkan optimasi pH dilakukan pada kondisi massa dan waktu terbaik. Daya adsorpsi ditentukan dengan membandingkan konsentrasi  pewarna  sebelum  dan  sesudah  adsorpsi.  Konsentrasi  pewarna  ditentukan menggunakan  spektrofotometer  UV-Vis  pada  panjang  gelombang  664  nm.  Hasil  dari analisa Spektrofotometer UV-Vis kemudian digunakan untuk menghitung nilai persentase adsorpsi. Persentase adsorpsi dapat dihitung dengan rumus :
% 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑝𝑠𝑖 =   ( c 0 − c a c 0 ) x 100% Keterangan : (1) % adsorpsi =  Persentase adsorpsi C 0 =  Konsentrasi awal larutan (mg/L) C a =  Konsentrasi akhir larutan (mg/L)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Pengaruh Massa Adsorben
Pengaruh massa adsorben terhadap adsorpsi zat warna methyl blue oleh adsorben cangkang telur  ayam dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Pengaruh massa adsorben terhadap persentase adsorpsi
(Kondisi: pH = 7; waktu kontak = 5 menit; volume larutan = 40 mL; Kecepatan stirerr 200 rpm )
Dari  Gambar  1.  terlihat  bahwa  konsentrasi  methyl  blue  yang  teradsorp  meningkat secara linear seiring dengan bertambahnya jumlah massa adsorben. Hal ini terjadi karena adanya penambahan jumlah adsorben maka terjadi penambahan sisi aktif yang terdapat pada  permukaan  adsorben  (Mondal,  2012),  Sisi  aktif  ini  merupakan  tempat  terjadinya interaksi antara adsorben dengan adsorbat, yaitu methyl blue. sehingga semakin banyak jumlah adsorben maka semakin banyak pula methyl blue yang terserap.
Massa  adsorben  3  gram  merupakan  massa  terbaik  untuk  menyerap  methyl  blue karena pada saat itu telah terjadi keseimbangan antara jumlah methyl blue yang diserap oleh  adsorben  serbuk  cangkang  telur  dengan  jumlah  methyl  blue  yang  tersisa  dalam larutan. Hal ini berarti bahwa adsorben serbuk cangkang telur ayam telah mengikat methyl blue secara maksimal (Aprilya,2016). Pada penelitian ini massa adsorben terbaik adalah 3 gram untuk menyerap methyl blue. Hal ini  dibuktikan dengan persentase  adsorpsi yang mencapai 85 %. Persentase adsorpsi yang tinggi ini menunjukkan bahwa adsorben serbuk cangkang telur ayam telah mengikat methyl blue secara maksimal.

## 3.2 Pengaruh Waktu Kontak
Waktu  kontak  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  proses  adsorpsi methyl blue. Menurut teori tumbukan, kecepatan reaksi tergantung pada jumlah tumbukan persatuan  waktu.  Semakin  banyak  tumbukan  yang  terjadi,  maka  reaksi  semakin  cepat
berlangsung sampai terjadi kondisi setimbang. Waktu terbaik untuk adsorpsi methyl blue adalah waktu terjadinya kesetimbangan antara laju adsorpsi dan desorpsi, akan tetapi waktu kontak yang terlalu lama juga tidak baik untuk proses adsorpsi. Hal ini dikarenakan pada waktu yang lama, proses desorpsi juga akan meningkat. Desorpsi adalah proses terlepasnya adsorbat dari permukaan adsorben. Pada waktu yang lama, jumlah adsorbat yang terlepas dari permukaan adsorben akan semakin banyak, sehingga jumlah adsorbat yang teradsorp akan berkurang. Oleh karena itu, waktu kontak terbaik untuk adsorpsi methyl blue adalah waktu terjadinya kesetimbangan antara laju adsorpsi dan desorpsi. Pada waktu ini, jumlah adsorbat yang teradsor p akan mencapai nilai maksimum. “Waktu kontak yang semakin lama akan memberikan kesempatan yang lebih banyak bagi adsorben untuk berinteraksi dengan adsorbat, sehingga laju adsorpsi akan meningkat. Namun, waktu kontak yang terlalu lama juga tidak baik untuk proses adsorpsi, karena pada waktu yang lama, proses desorpsi juga akan  meningkat." (Alias  dan  Nizam,2008). Pengaruh  waktu  kontak  terhadap  adsorpsi  zat warna methyl blue dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Pengaruh waktu kontak terhadap persentase adsorpsi
(Kondisi: pH = 7; massa adsorben = 3 gram; volume larutan = 40 mL; Kecepatan stirerr 200 rpm ) Pada  Gambar  2.  menunjukkan  bahwa  konsentrasi  methyl  blue  yang  terserap meningkat seiring dengan bertambahnya waktu  kontak. Hal ini disebabkan semakin lama waktu tumbukan antara serbuk cangkang telur ayam dengan zat warna methyl blue, maka semakin  banyak  methyl  blue  yang  terserap  oleh  serbuk  cangkang  telur  ayam  karena semakin  banyak  gugus  aktif  pada  serbuk  cangkang  telur  ayam  yang  berikatan  dengan methyl blue. Setalah mencapai adsorpsi terbaik, dengan bertambahnya waktu kontak maka daya  serap  serbuk  cangkang  telur  ayam  akan  menurun  karena  adanya  faktor  mekanik (pengadukan) sehingga serbuk cangkang telur ayam sudah tidak mampu mengikat  atau mempertahankan  methyl  blue  lagi  dan  methyl  blue  terlepas  dari  serbuk  cangkang  telur
ayam  (Handayani,  2005).  Pada  penelitian  ini  waktu  terbaik  adalah  30  menit  dengan persentase adsorpsi sebesar 91 %.

## 3.3 Pengaruh pH
Pengaruh  pH  terhadap  kapasitas  adsorpsi  zat  warna  methyl  blue  oleh  adsorben cangkang telur ayam terlihat seperti pada Gambar 3.
Gambar 3. Pengaruh pH terhadap persentase adsorpsi
(Massa adsorben = 3 gram; waktu kontak = 30 menit; volume larutan = 40 mL; Kecepatan stirerr 200 rpm )
Dari Gambar 3. menunjukkan bahwa adsorpsi methyl blue menggunakan adsorben cangkang  telur  ayam  terjadi  secara  maksimal  pada  pH  5  dengan  persentase  adsorpsi sebesar 92 %. Kesetimbangan tercapai ketika semua pertukaran methyl blue dan anion pada permukaan  luar  dan  dalam  adsorben  telah  tercapai  (Said,  2008).  Hal  ini  berhubungan dengan protonasi atau deprotonasi permukaan sisi aktif dari adsorben. Adsorben cangkang telur memiliki gugus aktif yang dapat bereaksi dengan zat warna methyl blue. Gugus aktif ini terdiri dari karboksilat, gugus amino, dan gugus hidroksil.
Pada pH 5, gugus karboksilat dan gugus amino pada adsorben cangkang telur akan bermuatan  positif.  Sementara  itu,  zat  warna  methyl  blue  memiliki  gugus  sulfonat  yang bermuatan negatif. Muatan yang berlawanan ini akan menyebabkan terjadinya gaya tarik- menarik antara adsorben cangkang telur dan zat warna methyl blue. Gaya tarik-menarik ini akan memudahkan terjadinya proses adsorpsi, akan tetapi berbeda pada  pH 1, pH 3 dan pH 7, gugus karboksilat dan gugus amino pada adsorben cangkang telur akan bermuatan negatif. Sementara itu, zat warna methyl blue juga memiliki gugus negatif. Muatan yang sama ini akan menyebabkan terjadinya gaya tolak-menolak antara adsorben cangkang telur dan zat warna methyl blue. Gaya tolak-menolak ini akan menghambat terjadinya proses adsorpsi. Gugus karboksilat (-COOH) pada adsorben cangkang telur memiliki pKa sekitar 4,7. Artinya, pada pH 5, gugus karboksilat akan terionisasi menjadi karboksilat (COO-) yang bermuatan negatif. Gugus amino (-NH2) pada adsorben cangkang telur memiliki pKa sekitar
9,7.  Artinya,  pada  pH  5,  gugus  amino  akan  terionisasi  menjadi  amonium  (NH3+)  yang bermuatan positif. Sedangkan  pada  gugus sulfonat (-SO3-) pada zat warna methyl blue memiliki  pKa  sekitar  1,9.  Artinya,  pada  pH  5,  gugus  sulfonat  akan  terioninsasi  menjadi sulfonat (SO3) yang bermuatan negatif. Jadi, pada pH 5, gugus karboksilat dan gugus amino pada adsorben cangkang telur bermuatan positif, sedangkan gugus sulfonat pada zat warna methyl blue bermuatan negatif. Hal ini yang menyebabkan terjadinya interaksi elektrostatik antara adsorben cangkang telur dan zat warna methyl blue dapat diadsorpsi oleh adsorben cangkang telur. Berbeda dengan pH 1, pH 3, dan pH 7, gugus karboksilat pada adsorben cangkang  telur  bermuatan  negatif.  Hal  ini  karena  pada  pH  tersebut,  gugus  karboksilat belum terionisasi. Akibatnya, interaksi elektrostatik antara adsorben cangkang telur dan zat warna methyl blue tidak terjadi, sehingga zat warna methyl blue tidak dapat diadsorpsi oleh adsorben cangkang telur.
Kalsium karbonat (CaCO3) merupakan zat yang dapat digunakan sebagai adsorben. Adsorben adalah zat yang dapat menyerap zat lain ke dalam pori-porinya. Zat yang diserap disebut adsorbat. Pada pH rendah, ion Ca2+ dan ion CO32- pada kalsium karbonat akan mengalami hidrolisis dan menghasilkan CaOH2- dan CO3H2+. Ion CaOH2- dan CO3H2+ dapat bereaksi dengan ion lain dalam larutan, termasuk zat warna. Pada penelitian yang dilakukan oleh Mondal (2012), zat warna yang digunakan adalah zat warna methyl blue. Zat warna  ini  memiliki  gugus  sulfonat  (-SO3H)  yang  bermuatan  negatif.  Reaksi  adsorpsi  zat warna methyl blue pada kalsium karbonat dapat terjadi melalui mekanisme berikut:
H + + CO 3 H 2 + → CO32 - + H 2 O
CO32 - + -SO 3 H  → -CO 3 – SO 3 H Ca 2+ + -CO 3 – SO 3 H → -Ca 2 + CO 3 – SO 3 H
Berdasarkan reaksi tersebut, dapat dilihat bahwa peningkatan ion H+ dan ion Ca2+ pada  pH  akan  menyebabkan  peningkatan  serapan  zat  warna  methyl  blue  pada  kalsium karbonat. Hal ini dikarenakan ion H+ akan menghasilkan ion CO32- yang dapat bereaksi dengan gugus sulfonat (-SO3H) pada zat warna methyl blue untuk membentuk ikatan ionik. Ion Ca2+ akan memperkuat ikatan ionik tersebut.
Pada pH 5, ion H+ dan ion Ca2+ akan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena pada pH 5, ion H+ akan bereaksi dengan ion CO32- untuk menghasilkan ion HCO3- .  Ion  HCO3-  merupakan  basa  lemah  yang  dapat  terurai  menjadi  ion  H+  dan  CO32-. Peningkatan ion H+ dan ion Ca2+ pada pH 5 akan menyebabkan peningkatan serapan zat warna  methyl  blue  pada  kalsium  karbonat.  Permukaan  adsorben  dapat  dengan  mudah bermuatan positif karena adanya kelebihan ion H+ dalam larutan. Oleh karena itu, gugus aktif yang bermuatan positif dari adsorben dapat berinteraksi dengan kelompok sulfonat
yang bermuatan negatif dari pewarna reaktif, kemudian membentuk ikatan yang kuat antara adsorben  dan  pewarna (Kyzas, 2012). Berdasarkan hasil  penelitian ini, dapat  disimpulkan bahwa ikatan ionik antara gugus aktif yang bermuatan positif pada permukaan adsorben dan kelompok sulfonat yang bermuatan negatif pada zat warna reaktif merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persentase adsorpsi zat warna reaktif pada adsorben.

## SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  massa adsorben, waktu kontak, dan pH sangat berpengaruh terhadap adsorpsi zat warna methyl blue menggunakan adsorben serbuk cangkang telur ayam. Kondisi terbaik adsorpsi terjadi pada  ,  massa  adsorben  3  gram,  waktu  kontak  30  menit  dan  pH  5  dengan  persentase adsorpsi sebesar 92 %.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmed S., & Ahsan M. (2008). Synthesis of Ca - hydroxiapatite Bioceramic from Egg Shell and its Characterization, Bangladesh Journal of Scientific and Industrial.
Alias Mohd Yusof dan Nik Ahmad Nizam.(2009). Removal of Cr (IV) and As (V) from Aqueous Solution by HDMTA-modified zeolite Y, Journal of Hazard Materials, Vol 162: 1019- 1024.
Aprillya, Mia Dinnis. (2016). Aplikasi Daun Sanseviera sebagai Adsorben Nikotin dalam Asap Rokok,  Program  Studi  Teknik  Kimia,  Fakultas  Teknik,  Universitas  Wahid  Hasyim, Semarang.
Christina  P.M.,  Mu’nisatun  S.,  Saptaaji  R.,  dan  Marjanto  D.  (2007).  “Studi  Pendahuluan Mengenai Degradasi Zat Warna Azo (Metil Orange) Dalam Pelarut Air Menggunakan Mesin Berkas Elektron 350 Kev/10 Ma”, JFN, No.1, Vol.1. 31 -44.
Ehrampoush, M H, and M T Ghaneian. 2011. “ Equilibrium and Kinetics Study of Reactive Red 123 Dye  Removal  From  Aqueous  Solution  By  Adsorption  On.”  Iranian  Journal  of Environmental Health Science & Engineering 8(2): 101 – 8.
Haryono,  Haryono,  Muhammad  Faizal  D,  Christi  Liamita  N,  dan  Atiek  Rostika.  2018. “Pengolahan Limbah  Zat  Warna  Tekstil  Terdispersi  Dengan  Metode  Elektroflotasi.”
EduChemia (Jurnal Kimia dan Pendidikan) 3(1): 94.
Kyzas George Z. (2012). A Decolorization Technique with Spent “Greek Coffee” Grounds as Zero-Cost Adsorbents for Industrial Textile Wastewaters, Department of Petroleum and Natural Gas Technology, Technological Educational Institute of Kavala.
Mondal N.K., R. Bhaumik, B. Das , P. Roy, K. C. Pal, C. Das, A. Banerjee, And J.K. Datta. (2011).
Eggshell Powder as an Adsorbent for  Removal of Fluoride from Aqueous Solution: Equilibrium,  Kinetic  and  Thermodynamic  Studies,  Department  of  Environmental Science, The University of Burdwan, WB, India.
Said  Nurul  Faradilah,  dan  Nurul  Widiastuti.  (2008).  Adsorpsi  Cu(II)  pada  Zeolit  A  yang Disintesis dari Abu Dasar Batubara PT Ipmomi Paiton, Jurnal Zeolit Indonesia, Vol. 7.
Salman D D, Ulaiwi W S, Tariq N M. Determination the Optimal Conditions of Methylene Blue Adsorption by the Chicken Egg Shell Membrane, International Journal of Poultry Science., 2012; 11: 391 – 396.
Sudradjat, Ade. 2002. “Peran Industri  Dan Produk Tekstil Pada Kelestarian Sumber Daya
Lingkungan Perairan DAS Citarum.” Jurnal Teknologi Lingkungan 3 (2): 92 – 97.
Widjajanti  Endang,  Regina  Tutik  P,  dan  M.  Pranjoto  Utomo.  (2011).  Pola  Adsorpsi  Zeolit Terhadap  Pewarna  Azo  Metil  Merah  Dan  Metil  Jingga,  Jurusan  Pendidikan  Kimia, FMIPA, Universitas Negeri Yogyakarta.